以聚乙二醇(PEG)和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为基本原料,2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)作为亲水扩链剂,经1,2-丙二醇(PDO)扩链后,甲基丙烯酸羟乙酯(HEA)封端,三乙胺(TEA)中和乳化,合成了水性聚氨酯(WPU)乳液;通过热重分析仪、粒径分析仪对树脂性能进行了表征.结果表明,DMPA用量在3%~6%时,可得到分子量低、水溶性好、耐热性能好、粒径合适、乳液均匀稳定的产品.以自制的水性聚氨酯树脂为油墨连结料,磷酸或磷酸与硫酸复合作为蚀刻剂,白陶土作为填充料,添加消泡剂和流平剂,制备了水性ITO蚀刻油墨,得出了油墨的最佳配方,并对油墨进行了一系列的表征.结果表明,最佳的油墨配方是蚀刻剂含量25%~30%、水性连结料含量30%~45%、填充料含量30%~45%、助剂1%.最佳蚀刻工艺为ITO薄膜蚀刻温度为120℃,蚀刻时间20 min,油墨清洗时间50 s;ITO玻璃蚀刻温度为150℃,蚀刻时间20 min,油墨清洗时间40 s.油墨粒径主要分布在10~50μm之间,其在使用3 h后失水率仅在1.12%~3.68%,且存放60 d后黏度和pH基本无变化,蚀刻能力不随时间推移而降低,且丝网印刷的线路图像解析度明显好于市售的水性油墨.
水性聚氨酯 氧化铟锡 蚀刻油墨 乳液 粒度分布 复合材料